知覧特攻平和会館に収蔵された手紙等紙製遺品を構成する
製紙原料について有１．はじめに吉正明なる起源を持つ２つの製紙産業が並存すること

知覧特攻平和会館には特攻隊員、戦没者1036となった。それに伴なって紙の原料は多様化し、名の遺品が展示収蔵されている。手紙等の紙を明治以前より主に使用されてきた楮、雁皮のほ基材とする遺品については約4,500点が収蔵さか、明治以降は三椏や綿ボロ、稲ワラ、針葉樹（モれており、その内容としては、１）軍から提供

ミ、ツガ、エゾマツ、トドマツ）が原料としてされたもの（軍事郵便、軍事手帳、教本等）、２）

多く使用されるようになり、大正にはマニラ麻

個人のもの（手紙等）がある。現在も遺族からも使用された１）。さらに、昭和10年前後、木材の寄贈等により年間数百件単位で収蔵品が増加

パルプを主原料とするレーヨン繊維の生産が急している。開館から33年目を迎え、長年にわた速に拡大すると、それまでほとんど製紙用にむり公開・展示されてきた遺書や手紙なども含め、けられていた木材パルプがレーヨン繊維用にも今後これら貴重な資料を保存、管理するための利用されるようになった。加えて国際情勢の悪方法の検討が始まったところである。

化によって国内における木材パルプの不足、及今回の調査対象は全体のごく一部であるが、び自給体制の確立が懸案事項となる。そのよう使用されている紙はいわゆる和紙風や洋紙風のな状況下、昭和10年代初めには、それまで未利

もの、厚さ、風合いなど多種多様であった。そ用であった広葉樹（ブナ）や針葉樹（アカマ

こで今回の調査対象のうち、できるだけ特徴のツ）からパルプを製造する技術が研究、開発さ異なる20点を選び、繊維組成試験を実施し、それた２）。また、木材パルプの不足を補うためのれらの紙がどのような製紙原料からできている

代用パルプの増産が計画され、植民地であったかを調べたので報告する。

台湾ではバガスやオニガヤ等も製紙原料として用いられた３）。

２．昭和初期に製造された紙とその原料についての概要

いて見てみると、当初抄紙機による紙の製造は、平和会館に収蔵されている紙資料は昭和初期

装置は輸入したものの操業技術が低く満足な紙から第二次世界大戦前までの間に書かれた手紙を製造することができなかった。また国内におや遺書などであり、当時製造された紙が使用さける機械抄き紙に対する需要も低く４）、明治初れていると考えられる。この昭和初期の紙の原

期の紙需要の増加には従来の手漉き和紙が対応

料や製造方法については、明治初期に欧米からした。しかしその後、明治９年以降の地券用紙導入された抄紙機（紙を製造する装置）によるの大量発注や明治10年に勃発した西南戦争後の紙の製造が大きく関係している。日本において新聞、雑誌の盛行などにより、国内の機械抄き

紙は江戸時代までは主に楮や雁皮の靭皮部に含紙の需要は増大し生産量も増加した。製紙原料

まれる繊維を原料とし、手漉き法により製造さは、当初主に綿ボロが使用されたが、需要が増れるものであったが、明治初期に欧米で開発さ加すると増産の難しいボロは集荷が難しくなりれた抄紙機を輸入し紙の製造を開始した。その価格も高騰したため、明治10年代前半にはボロため日本では明治以降、従来の和紙製造と欧米の補助原料として稲ワラパルプが使用されるよで開発された抄紙機を用いた紙の製造という異うになった。また、明治23年には、国内で初め

次に、明治以降の抄紙機による紙の製造につ－1－

知覧特攻平和会館紀要
第１号て安くて大量に得られる木材から亜硫酸パル

原料や製法を取り入れた。例えば、明治28年にプ（化学パルプの１種）及び砕木パルプ（機械は機械製紙で使用されていた原料である木材パパルプの１種）の製造が国内で開始された。さルプを用いて模造紙が製造され９）、明治39年にらに明治30年代半ば以降当時ほとんど手付かず

は土佐紙合資会社で和紙の機械生産が始められであった北海道や樺太の豊富な森林資源から木た。このように手漉き和紙や明治以降導入され材パルプを製造するようになったことで大量生た抄紙機による紙の製造はそれぞれ独自に発展産が可能となった。その後、明治後半から大正する一方で、原料や製法がお互いの領域にまた期にかけて順調に発展し、昭和元年には国内でがる製品も開発されるようになりその境界は曖生産された紙のうち、和紙を除く洋紙と板紙の昧になっていった。

合計の割合は83％となり、昭和20年には92％に以上をまとめると、平和会館の収蔵品に使用５）なっている 。また、表１は、明治42年と大正されている紙が製造されたであろう昭和初期

10年に西洋紙として製造された紙の原料の移りは、紙製造の主流は機械製紙であり、その原料

６）

変わりを示したものである 。当時の紙の原料としては、木材パルプが最も多く使用され、稲の主体は、ボロ、木材パルプ、稲ワラであった

ワラが補助原料として使用されたと考えられが、明治42年は稲ワラが約半分を占めていたのる。加えて明治以前、主に日本の紙の原料としに対して、大正10年には木材パルプの生産量がて使用された楮、雁皮や、戦時下の物資が不足

増加し、木材パルプが主原料となっている。

した時代ならではの製紙原料も使用されている可能性がある。また、手漉き和紙が生産を続け

表１

る一方で、機械抄紙される和紙風の紙も存在し製紙原料の変遷（明治42年、大正10年）

原料種

明治42年
（A）

大正10年
（B）

増加率
B/A ％

ボロ
（トン）

34,118（14％）

31,688
（6％）

93

木材原質
（トン）

53,728（22％）

272,531
（54％）

507

稲ワラ
（トン）

126,870（52％）

149,400
（29％）

118

その他
（トン）

28,260（12％）

54,068（11％）

191ており、紙の目視及び表面の拡大観察や風合いから、原料の種類や、機械製紙か手漉きかを特定するのが難しい紙も多いと思われる。

３．繊維組成試験方法
今回の調査対象の中から特徴のある20点を選
び、繊維組成試験を実施した。各々について目視による簡易な観察を行った後、約１mm角程

また、抄紙機により紙を製造する会社の中に度をピンセットで採取し、JIS P 8120「紙、板は、明治以前より日本で紙の原料として使用さ紙及びパルプ

れていた楮等を原料として取り入れ製造する会

繊維組成試験を実施した。試験は、繊維鑑別用社も現れた。明治16年には下郷製紙所で木綿、のC染色液を用い、C染色液で染色したプレー

麻、綿ボロ、三椏、楮を原料として和風紙が製

トと未染色のプレート２枚を準備して観察に用７）造された 。また、明治28年には真島製紙所にいた。

て竹簀を巻いた円網抄紙機で模造和紙が製造されている８）。これらの製品は、明治以降始まっ
た抄紙機による紙の製造に、従来使用されてきた和紙の原料や手漉き和紙に特徴的な簀の目跡を取り入れたいわゆる手漉き和紙風の紙である。他方、手漉き和紙も紙漉き道具の改良など
独自の発展をする一方で、明治以降導入された－2－

繊維組成試験方法」に基づいて

械パルプが主体、針葉樹化学パルプは僅かで（1）No. 11（写真１）あった。

白色度は高いが地合いが悪く、ダマ状の繊維（3）No. 23（写真５）

塊が多く漉き込まれているように見える紙。

２種類の繊維が観察され、C染色液により１

繊維分析の結果、繊維はC染色液で青色を呈

種類は薄紫色、もう１種類は青色を呈した。

した。①立体的で幅方向の広狭が少なく、先端が細く尖った繊維（長さ0.7～2.5mm程度、幅薄紫色に呈色した繊維は、長さ１～４mm程

15～20μm程度）、②立体的だがやや扁平で①度、幅20～60μm程度で扁平な繊維の表面に有よりも幅が広く、幅方向の広狭が多い繊維（長縁壁孔が観察された。繊維は立体的なものと扁さ２mm程度、幅30～40μm程度）、③短く太平なものが存在し繊維幅は広狭が見られた。

い繊維（長さ0.5mm程度、幅30～40μm程度）

また、青色を呈した繊維は、長さ0.6～2.6mmが観察された。繊維の他に、大型の柔細胞（直程度、幅５～15μm程度で、立体的で先端は細

径150～200μm程度の丸型や長さ300μｍ、幅く尖っていた。繊維の他に、柔細胞や鋸歯型の160μmの俵型等）や導管（長さ350μm、幅80

表皮細胞（長さ100～250μm程度、幅10μm程μm）が観察された（写真２）。

度）、導管が観察された。柔細胞はC染色液で薄い赤紫色を呈するものもあった（写真６）。

繊維の呈色や形態、非繊維細胞からバガス繊以上の結果より、これらの繊維は針葉樹化学

維と判断した。

パルプ（C染色液により薄紫色を呈する繊維）とイネ科の植物の繊維（C染色液により青色を（2）No. 22（付）（写真３）
紙は濃い茶色で劣化が進み脆くなっている感

呈する繊維）の混合である。イネ科の植物の繊じであった。表面を拡大観察したところ、結束

維は表皮細胞のサイズより稲ワラ繊維と思われした着色繊維と白色の繊維が混合しているようる。その他にC染色液で薄黄色に染色され、表に見受けられた。繊維分析の結果、繊維はC染面に鱗模様が観察される獣毛のような繊維が数色液で鮮やかな黄色を呈する繊維と薄紫や薄黄本観察された。

色を呈する繊維が観察された。
（4）No. 57 封筒（写真７）

鮮やかな黄色を呈した繊維は繊維が結束している箇所や短く切れて断片化していたり、繊維

繊維分析の結果、２種類の繊維が観察され、の形が崩れている箇所が観察された。また、繊１種類は青色や薄黄色、灰色、オリーブ色を呈

維表面には放射状組織によると思われる跡や有し、もう１種類は薄紫色を呈した。
青色等を呈した繊維は立体的で繊維幅の広狭

縁壁孔が確認された。
また薄紫や薄黄色を呈した繊維は立体的なもは見られず、末端は尖ったものとやや丸みのあのと扁平なものが観察され、繊維幅に広狭がみるものが見られた。長さ１～２mm程度、幅20られた。繊維は途中で切れており長さは確認で～30μm程度の繊維が多かった（最大46μm）。

きなかったが、幅は30～60μm程度であった。

繊維以外の細胞類として、大型の柔細胞（直径また、繊維表面には有縁壁孔が確認された（写160μｍ程度の丸型や長さ430μｍ、幅90μｍの

真４）。

俵型等）や鋸歯型の表皮細胞、リング状細胞、導管が観察され、C染色液で青色や薄黄色を呈以上の結果より、これらの繊維は針葉樹機械した。

パルプ（C染色液により鮮やかな黄色を呈する繊維）と針葉樹化学パルプ（C染色液により薄紫や薄黄色を呈する繊維）の混合で、針葉樹機－3－

知覧特攻平和会館に収蔵された手紙等紙製遺品を構成する製紙原料について

４．顕微鏡観察所見および試験結果

知覧特攻平和会館紀要
第１号

写真１

写真３

No.11 外観No.22（付）外観

写真５

写真７

写真２

No.11 顕微鏡写真（100倍、C染色）

写真４ No.22（付）顕微鏡写真（100倍、C染色）No.23 外観

写真６ No.23 顕微鏡写真（100倍、C染色）No.57封筒 外観

写真８ No.57封筒 顕微鏡写真（100倍、C染色）－4－

染色される繊維、鮮やかな黄色に染色される繊は測定できなかったが、幅は30～70μmで繊維維、青色に染色される繊維、薄いオリーブ色に

表面に有縁壁孔が確認された（写真８）。

染色される繊維が観察された。

以上の観察結果より、これらの繊維はイネ科

薄紫色等を呈した繊維は長さ１～３mm程の植物の繊維（C染色液により青色等を呈する

度、幅30～70μm程度で繊維表面に有縁壁孔が繊維）と針葉樹化学パルプ（C染色液により薄観察された。

紫色を呈する繊維）の混合である。イネ科の植

鮮やかな黄色を呈した繊維は結束したものや物の繊維は、繊維や非繊維細胞の形態や大きさ断片化したものが観察され、繊維表面には有縁からバガス繊維と思われる。

壁孔が確認された。
青色を呈した繊維は長さ１～３mm程度、幅10μm程度で細く立体的で末端は尖っていた。

（5）No. 71（写真９）丸型や俵型の柔細胞や細長い鋸歯型の表皮細胞端に「朝鮮紙製品工業所謹製便箋第五号」のが確認された。

文字が印刷された便箋。紙は薄い茶色で、紙中には夾雑物が多数確認された。繊維分析の結果、薄いオリーブ色を呈した繊維は長さ２～４３種類の繊維が観察され、C染色液により１種mm程度、幅５～10μm程度であった。繊維は類は薄紫色、１種類は鮮やかな黄色、もう１種

細く立体的な部分とやや扁平に見える部分が観類は青色を呈した。

察され、薄く赤色に染色される節が観察された薄紫色を呈した繊維は長さ1.5～3.5mm程度、（写真12）。
以上の結果より、これらの繊維は針葉樹化学

幅30～75μm程度であった。繊維表面に有縁壁パルプ（C染色液により薄紫等を呈する繊維）、孔が確認された。
また、鮮やかな黄色を呈した繊維は、結束部

針葉樹機械パルプ（C染色液により鮮やかな黄や繊維の断片化、放射状組織の跡が確認された。

色を呈する繊維）、イネ科の植物の繊維（C染また、青色を呈した繊維は立体的で細く先端色液により青色を呈する繊維）、不明繊維（Cは尖っていた。繊維長は１mm程度が多く、幅染色液により薄いオリーブ色に染色される繊は５～10μm程度であった。繊維の他に長さ維）の混合であった。繊維表面にC染色液で青250μm程度、幅10μm程度の鋸歯型の表皮細紫色に染色される不定形物質が観察された。

胞が観察された（写真10）。
（7）No. 113（写真13）以上の結果より、これらの繊維は針葉樹化学
パルプ（C染色液により薄紫色を呈する繊維）、

白色度の高い紙。繊維分析の結果、繊維はC

針葉樹機械パルプ（C染色液により鮮やかな黄染色液により薄紫色を呈した。立体的な繊維と色を呈する繊維）、イネ科の植物の繊維（C染

扁平な繊維が存在し繊維幅の広狭が見られた。

色液により青色を呈する繊維）の混合である。

また、扁平な繊維の表面には有縁壁孔が観察さ

イネ科の植物の繊維は非常に少なかった。表皮れた。繊維長１～3.5mm程度、幅25～70μm程

細胞のサイズよりイネ科の植物の繊維は稲ワラ度であった（写真14）。以上の結果より、これ繊維と思われる。繊維表面にC染色液で青紫色

らの繊維は針葉樹化学パルプである。

に染色される不定形物質が僅かに観察された。
（8）No. 143 便箋（写真15）
端に「コクヨ」の文字が印刷された便箋。罫

（6）No. 111（写真11）
繊維分析の結果、４種類の繊維が観察され、線の周りは白くその他の部分は茶色に焼けていC染色液により、薄紫や薄青、くすんだ黄色にるように見える。繊維分析の結果、繊維はC染－5－

知覧特攻平和会館に収蔵された手紙等紙製遺品を構成する製紙原料について

また、薄紫色を呈した繊維は切れており長さ

知覧特攻平和会館紀要
第１号

写真９

No.71 外観

写真10

写真11

No.111 外観

写真12 No.111 顕微鏡写真（100倍、C染色）

写真13

No.113 外観

写真14 No.113 顕微鏡写真（100倍、C染色）No.143便箋 外観（右）写真16 No.143便箋 顕微鏡写真（100倍、C染色）

写真15

－6－

No.71 顕微鏡写真（100倍、C染色）

合いが異なっていた。紙に亀裂が生じており、平な繊維が存在し繊維幅は広狭が見られた。ままた、透過光で観察すると紙表面にメッシュ状

た、扁平な繊維の表面には有縁壁孔が観察されの模様が観察された。２紙のうち色の薄い方のた。繊維は切れていて長さは不明であるが、幅紙からサンプリングし観察した。その結果、３は25～60μm程度であった（写真16）。

種類の繊維が観察され、C染色液により１種類
は鮮やかな黄色、１種類は薄紫色やくすんだ黄以上の結果より、これらの繊維は針葉樹化学

色、もう１種類は青色を呈した。

パルプである。繊維表面がＣ染色液でやや黄色

鮮やかな黄色を呈した繊維は結束したものやに染色されているのが観察された。

断片化したものが観察され、繊維表面に有縁壁孔や放射状組織と思われる跡が観察された。

（9）No. 143 封筒（写真17）
繊維分析の結果、繊維はC染色液により薄紫、薄紫色やくすんだ黄色を呈した繊維は、幅広

黄色、くすんだ黄色を呈した。立体的な繊維とで扁平な繊維と立体的な繊維が観察された。繊扁平な繊維が存在し繊維幅は広狭が見られた。

維幅は広狭があり、扁平な繊維の表面には有縁

また、扁平な繊維の表面には有縁壁孔が観察さ壁孔が観察された。断片化しており繊維の長された。繊維は切れているものが多く長さは不明

は不明であったが、幅は30～55μm程度であっであるが、幅は25～55μm程度であった（写真た。
青色を呈した繊維は長さ１mm程度、幅は細18）。

く８～13μm程度であった。立体的で末端は以上の結果より、これらの繊維は針葉樹化学尖っていた（写真22）。

パルプで、晒パルプと未晒パルプが観察された。

以上の結果より、これらの繊維は針葉樹機械
パルプ（C染色液により鮮やかな黄色を呈する（10）No. 179（写真19）
ダンディーロールによると思われる明瞭な簀繊維）、針葉樹化学パルプ（C染色液により薄および糸目のような跡が観察された。また、紙紫色等を呈する繊維）、イネ科の植物の繊維（C中に夾雑物が確認された。繊維分析の結果、C染色液により青色を呈する繊維）の混合である。

染色液により薄紫色と青色を呈する繊維がそれ

針葉樹機械パルプが主体で、イネ科の植物の繊ぞれ観察された。

維は僅かであった。

薄紫色を呈した繊維は壁孔が観察され、長さ（12）No. 183（写真23）

１～４mm程度、幅20～60μm程度であった。
また、青色を呈した繊維は立体的で先端は「陸軍」の文字が印刷された公文書用紙。２

尖っており、長さ１mm程度、幅は５～15μm

種類の繊維が観察され、C染色液によりグレー

程度で、俵型の柔細胞が観察された（写真20）。

や青、茶色に染色される細く立体的な繊維と薄以上の結果より、これらの繊維は針葉樹化学

紫色に染色される幅広で扁平な繊維が観察された。

パルプ（C染色液により薄紫色を呈する繊維）とイネ科の植物の繊維（C染色液により青色をグレー等を呈した繊維は、直線的で中央に窪呈する繊維）の混合である。イネ科の植物の繊みがあり末端は細い。繊維の長さは3.5mm程度

維は僅かであった。

（途中で切れている繊維が多い）、幅７～25μm（染色時）程度。C染色液で赤く染まる幅広の節のある繊維が観察された。

（11）No. 182（写真21）

また、薄紫色に染色された繊維は繊維表面に２枚とも同じ種類の紙と思われるが、１枚は有縁壁孔が観察された（写真24）。

他の資料と重ねて展示されていたため変色の度－7－

知覧特攻平和会館に収蔵された手紙等紙製遺品を構成する製紙原料について

色液により薄紫色を呈した。立体的な繊維と扁知覧特攻平和会館紀要
第１号

写真17

写真19

No.143封筒 外観

写真21

写真18

No.143封筒 顕微鏡写真（100倍、C染色）No.179 外観

写真20 No.179 顕微鏡写真（100倍、C染色）No.182 外観（右を分析）

写真22 No.182 顕微鏡写真（100倍、C染色）

写真23

No.183 外観

写真24 No.183 顕微鏡写真（100倍、C染色）－8－

パルプ（C染色液により薄紫色を呈する繊維）、維（C染色液によりグレー等を呈する繊維）と不明繊維（C染色液により茶色等を呈する繊

針葉樹化学パルプ（C染色液により薄紫色を呈維）、イネ科の植物の繊維（C染色液で青色をする繊維）の混合である。配合はマニラ麻が主呈する繊維）の混合である。

体であった。C染色液により黄色に染色される（15）No. 211（写真29）

不定形物質が繊維表面に付着しているのが観察

白色度が高く罫線の青色が明瞭な便箋。紙はされた。

硬く触感は原料が叩解されているようであった。繊維分析の結果、２種類の繊維が観察され、（13）No. 186（写真25）

C染色液により１種類は薄紫色、もう１種類は締りがなくふわっとした紙で、裏側から別の青色を呈した。

紙が貼り付けられている。繊維分析の結果、繊維はC染色液で茶色を呈した。また、繊維の周薄紫色を呈した繊維は切れており長さは不明

りに薄皮が観察され、C染色液で水色を呈した。

であったが、幅は25～55μm程度であった。繊繊維は１本の繊維の中に立体的な部分と扁平な維表面に有縁壁孔が確認された。

部分が存在し、幅方向に広狭が見られた。繊維

また、青色を呈した繊維は、立体的で繊維幅は断片化しており長さは不明であったが、繊維の広狭が確認された。先端は尖っており長さは

幅は10～25μm程度であった（写真26）。

１mm程度、幅20～30μm程度であった。繊維の他に、繊維状仮導管や導管が確認された（写以上の結果より、これらの繊維はこうぞ繊維

真30）。

である。C染色液により青紫色に染色される不以上の結果より、これらの繊維は針葉樹化学

定形物質が繊維表面に付着していた。裏打ちにパルプ（C染色液により薄紫色を呈する繊維）使用したデンプン系の糊と思われる。

と広葉樹化学パルプ（C染色液により青色を呈する繊維）の混合である。

（14）No. 201（写真27）
地合の良い薄葉紙。繊維分析の結果、３種類の繊維が観察され、C染色液により１種類は薄（16）No. 288（写真31）

紫色、１種類は茶色や紫、くすんだ青やくすん

柔らかい風合いの紙で黄色の夾雑物が確認さだオリーブ色、もう１種類は青色を呈した。

れた。また、透過光により簀目が観察された。

薄紫色を呈した繊維は切れており長さは不明

繊維分析の結果、３種類の繊維が観察され、Cであったが幅は30～50μm程度であった。繊維

染色液により１種類は薄紫色、１種類は薄いオ

表面に有縁壁孔が観察された。

リーブ色、もう１種類は青色を呈した。

茶色等を呈した繊維は立体的で幅は一定のも薄紫色を呈した繊維は立体的な繊維と扁平なのが多かった。繊維の中央に軸方向に沿って窪繊維が観察された。繊維幅は広狭があり、扁平みが観察され末端は尖っているもしくはややな繊維の表面には有縁壁孔が観察された。
薄いオリーブ色を呈した繊維は立体的で繊維尖っていた。繊維は切れており長さは不明での端部が細く、中央部がやや幅広になっているあったが、幅は10～20μm程度であった。
また、青色を呈した繊維は立体的で末端はのが観察された（５（端部）～25μm（中央部））。

尖っており、繊維の長さ0.5～1.5mm、幅５～

繊維が切れて短くなっており長さは測定できな

15μm程度であった。繊維の他に鋸歯型の表皮かった。先端はやや丸く、C染色液により色が細胞が確認された（写真28）。

やや濃くなっているのが確認された。
また、青色を呈した繊維は立体的で先端は細以上の結果より、これらの繊維は針葉樹化学－9－

知覧特攻平和会館に収蔵された手紙等紙製遺品を構成する製紙原料について以上の結果より、これらの繊維はマニラ麻繊

知覧特攻平和会館紀要
第１号

写真25

No.186 外観

写真26

写真27

No.201 外観

写真28 No.201 顕微鏡写真（100倍、C染色）

写真29

No.211 外観

写真30 No.211 顕微鏡写真（100倍、C染色）

写真31

No.288 外観

写真32 No.288 顕微鏡写真（100倍、C染色）－10－No.186 顕微鏡写真（100倍、C染色）

の断片化、有縁壁孔、放射状組織の跡が確認さ細胞が確認された（写真32）。

れた。

以上の結果より、これらの繊維は針葉樹化学

また、薄紫色を呈した繊維は、長さは不明でパルプ（C染色液により薄紫色を呈する繊維）、

あったが、幅は30～55μm程度で有縁壁孔が確

三椏繊維（C染色液により薄いオリーブ色を呈認された（写真36）。
以上の結果より、これらの繊維は針葉樹機械する繊維）、イネ科の植物の繊維（C染色液にパルプ（C染色液により鮮やかな黄色を呈する

より青色を呈する繊維）の混合である。

繊維）と針葉樹化学パルプ（C染色液により薄紫色を呈する繊維）の混合で、針葉樹機械パル（17）No. 336（写真33）

プが主体で針葉樹化学パルプは少なかった。

「陸軍」の文字が印刷された公文書用紙の裏面に書かれた手紙。「岡本ノート株式会社納」の文字が端に印刷されているのが確認された。

（19）No. 351（写真37）

繊維分析の結果、３種類の繊維が観察され、C

繊維分析の結果、２種類の繊維が観察され、染色液により１種類は薄紫色、１種類は赤茶色

C染色液により１種類は薄紫色、もう１種類はやくすんだオリーブ色、もう１種類は青色を呈青色を呈した。
薄紫色を呈した繊維は、長さ１～３mm程度、した。
薄紫色を呈した繊維の長さは不明であったが幅20～65μm程度で扁平な繊維の表面には有縁

幅は45～70μm程度であった。繊維表面に有縁壁孔が観察された。繊維は立体的なものと扁平壁孔が観察された。

なものが存在し繊維幅は広狭が見られた。

赤茶色等を呈した繊維は、立体的な繊維と扁

また、青色を呈した繊維は、長さ0.6～1.4mm

平な繊維が観察され、先端は尖っていた。繊維程度、幅５～10μm程度で、立体的で先端は細長３mm程度、幅10～25μm程度で、明瞭な節く尖っていた。繊維の他に、丸型や俵型の柔細のある繊維が観察された。繊維以外にC染色液胞や鋸歯型の表皮細胞（長さ90μm程度、幅10で鮮やかな黄色を呈するブロック状の細胞が観μm程度）が観察された（写真38）。
以上の結果より、これらの繊維は針葉樹化学察された。
青色を呈した繊維は立体的で先端は尖っていパルプ（C染色液により薄紫色を呈する繊維）た。繊維長0.5～1.5mm程度、幅10μm程度であっとイネ科の植物の繊維（C染色液により青色をた（写真34）。

呈する繊維）の混合である。イネ科の植物の繊維は、繊維の長さや幅、表皮細胞のサイズより以上の結果より、これらの繊維は針葉樹化学

稲ワラ繊維と思われる。

パルプ（C染色液により薄紫色を呈する繊維）、
マニラ麻繊維（C染色液により赤茶色等を呈す（20）No. 352（写真39）

る繊維）、イネ科の植物の繊維（C染色液によ軍事郵便用のはがき。繊維分析の結果、繊維り青色を呈する繊維）の混合である。

はC染色液で薄紫色を呈した。繊維は立体的な繊維と扁平な繊維が観察された。繊維幅は広狭（18）No. 348（写真35）
便箋。濃い茶色の紙で、変色したように見受があり、扁平な繊維の表面には有縁壁孔が観察けられた。繊維分析の結果、２種類の繊維が観された。繊維は切れているものが多かったが、察され、C染色液により１種類は鮮やかな黄色、

長さ１～２mm程度、幅20～55μm程度であっもう１種類は薄紫色を呈した。

た（写真40）。
以上の結果より、これらの繊維は針葉樹化学

鮮やかな黄色を呈した繊維は結束繊維や繊維－11－

知覧特攻平和会館に収蔵された手紙等紙製遺品を構成する製紙原料について

く尖っていた。また、繊維の他に鋸歯型の表皮

知覧特攻平和会館紀要
第１号

写真33

写真35

写真34

No.336 外観

No.336 顕微鏡写真（100倍、C染色）

写真36 No.348 顕微鏡写真（100倍、C染色）No.348 外観（右を分析）

写真37

No.351 外観

写真38 No.351 顕微鏡写真（100倍、C染色）

写真39

No.352 外観

写真40 No.352 顕微鏡写真（100倍、C染色）

－12－

No.
11
22（付）
23
57封筒

183
186
201
211
288
336
348
351

繊維組成結果バガス繊維
針葉樹機械パルプ（主体）、針葉樹化学パルプ（僅か）
針葉樹化学パルプ、イネ科の植物の繊維（稲ワラ繊維と思われる）
イネ科の植物の繊維（バガス繊維と思われる）、針葉樹化学パルプ
針葉樹化学パルプ、針葉樹機械パルプ、イネ科の植物の繊維（稲ワラ繊維と思われる）（僅か）
針葉樹化学パルプ（主体）、針葉樹機械パルプ、イネ科の植物の繊維、不明繊維
針葉樹化学パルプ
針葉樹化学パルプ
針葉樹化学パルプ
針葉樹化学パルプ（主体）、イネ科の植物の繊維（僅か）
針葉樹機械パルプ（主体）、針葉樹化学パルプ、イネ科の植物の繊維（僅か）マニラ麻繊維（主体）、針葉樹化学パルプ
楮繊維
針葉樹化学パルプ（主体）、不明繊維、イネ科の植物の繊維
針葉樹化学パルプ、広葉樹化学パルプ
針葉樹化学パルプ、三椏繊維、イネ科の植物の繊維
針葉樹化学パルプ、マニラ麻繊維、イネ科の植物の繊維
針葉樹機械パルプ（主体）、針葉樹化学パルプ
針葉樹化学パルプ、イネ科の植物の繊維（稲ワラ繊維と思われる）

352

針葉樹化学パルプ

71
111
113
143便箋
143封筒
179
182

備考
獣毛のような繊維数本
C染色液で青紫色に染色される不定形物質
C染色液で青紫色に染色される不定形物質
C染色液で繊維表面がやや黄色に染色されるC染色液で黄色に染色される不定形物質
C染色液で青紫色に染色される不定形物質

繊維表面や含まれる細胞類の多くがC染色液で黄色に染色される

パルプである。また、繊維表面の所々や多くの細皮細胞（鋸歯型細胞）、柔細胞（俵型、丸型）、胞類が薄黄色に染色されているのが観察された。

導管節を含む。鋸歯型細胞は他のイネ科の植物に比べて細長く、幅は10μm程度ものが多い。

５．分析で検出された製紙原料の特徴についてC染色液で青色に染色される。また、C染色液（1）稲ワラ繊維もある（写真41）。

で赤紫色に染色される柔細胞が観察される場合

稲ワラや麦ワラは江戸時代以前から製紙原料として使用されていたが、本格的に使用されるようになるのは明治以降になる10）。明治12年には印刷局抄紙部で稲ワラをボロ原料に混入する
機械抄きに成功した。さらに、製紙会社（後の王子製紙株式会社）の大川平三郎はアメリカに留学して麦ワラのパルプ化について視察、研究し、明治13年に帰国後、稲ワラパルプの製造に成功した。稲ワラパルプは当初ボロ原料の補助

写真41

原料として使用されたが、その後稲ワラのみを

顕微鏡写真

稲ワラ繊維（100倍、C染色）

パルプ原料とするもの、あるいは主原料とするものも現れ、19世紀末頃まで日本における機械（2）針葉樹化学パルプ、針葉樹機械パルプ

11）

抄き紙の主力原料であった 。

（砕木パルプ）
現在、木材から紙の原料となる繊維の集まりであるパルプを製造するための方法は多数ある〈特徴〉
繊維壁は厚く、内腔は狭く、繊維は末端が尖が、大きく２つに分類すると、木材を化学的にっている。繊維長0.52～1.41mm、幅6.0～13.0μ

処理してパルプ化する化学パルプ化法と機械的m程度の繊維が多い12）。また、繊維の他に、表な処理でパルプ化する機械パルプ化法がある。
－13－

知覧特攻平和会館に収蔵された手紙等紙製遺品を構成する製紙原料について

表２ 繊維組成試験結果まとめ

知覧特攻平和会館紀要

黄色を呈する（写真43）。

化学パルプは繊維間に存在するリグニンを化学処理により溶解することでパルプ化するため、繊維の形状が保たれるのに対し、機械パルプの１種である砕木パルプは、樹皮を剥いだ丸太に第１号

水をかけながら砥石に押し付けすり潰してパルプ化するため繊維は断片化し、結束した繊維も多く見られる。
明治初期の欧米では、すでにボロやワラよりも安く大量に得られる木材を原料とするパルプ製造技術が開発、工業化されており、この木材パルプから製造された製品は、日本にも輸出された。これらの輸入紙は価格が安かったため、

写真42

顕微鏡写真 針葉樹晒し亜硫酸パルプ（100倍、C染色）

写真43

顕微鏡写真 針葉樹砕木パルプ（100倍、C染色）対抗するには、日本国内でも安く大量に得られる木材を原料とし、紙の製造原価を引き下げざ
るを得なかった13）。そのような中、明治23年には、国内で初めて木材から亜硫酸パルプ（化学パルプの１種）及び砕木パルプ（機械パルプの１種）が製造された。
化学パルプについては、日本では白色度の高いパルプの製造が容易であった亜硫酸パルプが先に工業化するが、昭和20年代にクラフトパル
プの漂白プロセスが確立すると、使用可能な樹種の制約がなく、使用薬品を循環使用できるク
ラフトパルプが優位となり、昭和32年には生産量が亜硫酸パルプと逆転14）、現在はクラフトパ（3）楮繊維江戸時代まで日本で製造された紙の主原料でルプが化学パルプ製造法の主流となっている。

ある。師部に含まれる繊維（靭皮繊維）を常圧〈針葉樹化学パルプの特徴〉
繊維はすべて水の流通と構造維持の機能を受下アルカリ液で煮熟することにより取り出し、け持つ仮導管である。繊維は扁平なものと比較

紙の原料とする。明治以降も主に手漉き和紙の的立体的なものがあり、繊維幅に広狭が見られ原料として使用されたが、前述のように明治16る。また、扁平な繊維には表面に有縁壁孔が観年には下郷製紙所で和紙原料と洋紙原料（木綿、察される。繊維長２～4.5mm、幅20～70μm程

麻、綿ボロ、三椏、楮）を混合して和風紙が製

15）

度 。C染色液により晒パルプは薄紫色や薄茶

造されており、一部機械製紙の原料としても使色に、未晒パルプはくすんだ黄色に染色される用されたようである７）。昭和30年代には高岡丑（写真42）。

太郎により手漉きに代わり楮などの和紙原料の〈針葉樹機械パルプ（砕木パルプ）の特徴〉

機械抄造を目的とした懸垂短網抄紙機が開発さ

原木は針葉樹のため、繊維はすべて仮導管でれ、楮を主原料とする高級障子紙などの製造にあり、有縁壁孔が観察される。また、ちぎれて用いられた16）。

断片化した繊維や結束繊維が観察され、単繊維〈特徴〉

は基本的に観察されない。C染色液で鮮やかな繊維は扁平な部分と立体的な部分があり、繊－14－

長 ６ ～21mm、 幅10～30μm程 度15）。C染 色 液
で染色すると茶色に染色される。また、繊維の周りには薄皮が存在し、薄皮はC染色液により水色に染色される。繊維の他に非繊維物質が観察され、C染色液により黄色や水色を呈する（写
真44）。

写真45

顕微鏡写真

三椏繊維（100倍、C染色）（5）マニラ麻繊維
大正７年に土佐紙業組合製紙試験場でマニラ
麻を使用して蚕卵台紙の研究開発が行われている１）。また、マニラ麻からは丈夫な繊維が取れ
写真44

顕微鏡写真

るため、フィリピンでは1800年代からロープ用

楮繊維（100倍、C染色）に栽培されており、第二次世界大戦前には、多くの日本人がフィリピンのミンダナオ島ダバオ市に渡り麻栽培に従事した20）。船舶用ロープ、（4）三椏繊維
天平時代の駿河国正税帳に三椏繊維が使用さ

油井用ロープ、農業用ロープのほか、製紙原料

17）として、主に日本に輸出された21）。

れていたことが明らかになっており 、古くから日本で使用されている製紙原料である。しかマニラ麻はバショウ科バショウ属の植物で、し、江戸時代までの三椏紙は純白な紙とならず

葉は楕円形で大きく、基部は鞘状で茎を包むよ時間とともに赤色を呈するため18）、楮や雁皮にうになっている。この茎の部分（葉鞘）から肉比べてマイナーな存在であった。しかし明治以

質を除去し繊維を取り出す。

降、印刷局は西洋から導入されたソーダ灰や苛〈特徴〉

性ソーダ、クロールカルキを三椏の煮熟や漂白

マニラ麻繊維は、立体的な繊維が主だが扁平に用いることにより、明治10年には三椏から白な繊維も観察される。立体的な繊維は、幅方向19）い高級紙が製造できるようになり 、明治14年の広狭の変化が少なく、明瞭な節が観察され、には三椏100％の紙幣が開発された。それ以降、先端は尖っている。扁平な繊維はやや針葉樹パ

手漉き、機械抄き両方で使用されるようになっ

ルプの仮導管と似ているが、壁孔は観察されなた。

い。 繊 維 長2.0～6.0mm、 幅6.6～22μmの 繊 維〈特徴〉が多い12）。繊維はC染色液で青や茶色、紫、グ

三椏繊維は、中央が幅広で末端は細く先端はレーなどに染色される。また、薄桃色を呈する

丸みがある。また、繊維は立体的で折り返しや俵型の表皮細胞（ステグマタ）が観察される（写

よじれは観察されない。節が観察される。繊維

真46）。

15）

長 ３ ～ ５mm、 繊 維 幅10～30μm程 度 。C染
色液でオリーブ色に染色される。また繊維の他に、C染色液で黄色や水色を呈する非繊維物質が観察される（写真45）。
－15－

知覧特攻平和会館に収蔵された手紙等紙製遺品を構成する製紙原料について

維幅の広狭が見られる。節が観察される。繊維知覧特攻平和会館紀要
第１号

写真46

顕微鏡写真

マニラ麻繊維（100倍、C染色）

写真47

顕微鏡写真

バガス繊維（100倍、C染色）（7）広葉樹化学パルプ（6）バガス繊維
バガスはサトウキビ搾汁後の残渣に含まれる広葉樹材を用いた本格的な製紙用パルプの国繊維である。昭和８年 植民地下の台湾に大川

内生産は第二次世界大戦後になるが、広葉樹材

平三郎が設立した台湾製紙でバガスやオニガヤからレーヨンパルプを製造する研究は昭和９年

等を原料とするパルプが生産されている３）。まより始まり、昭和11年には広葉樹である白樺かた、昭和13年企画院が企画した「木材パルプ増らレーヨン用と製紙用のパルプが製造されてい産五カ年計画」には、木材パルプの増産とともる23）。昭和15年には東北パルプ株式会社でレーに、「新原料として、台湾のバガス10万トン、

ヨンパルプ及び製紙用パルプの生産が開始さ

大豆粕及び豆殻５万５千トンの増産」とある。

れ、原木として広葉樹（ブナ）や針葉樹（アカ戦時経済を想定して可能な限り原料の自給生産マツ）が使用された。レーヨンパルプの生産が体制の確立を図らなければならなかった中、不主であったが、一部製紙用パルプも製造されて足する木材を補う新資源としてバガスの増産がいたようである24）。

計画されていた22）。

（特徴）
繊維は細胞壁が厚く、中央は円筒形で先端は〈特徴〉

細く尖っている。繊維以外に繊維状仮導管、導バガス繊維はイネ科の植物で、繊維長1.02～12）の繊維が多く、イ

管節、柔細胞を含んでいる。繊維長0.8～1.8mm、ネ科の植物の中では大型である。繊維の他に表幅10～50μm程度15）。C染色液で青色を呈する皮細胞（鋸歯型細胞）、柔細胞（丸型、俵型、（写真48）。

2.28mm、幅17.0～30.0μm長形）、導管節を含み、鋸歯型細胞は幅15～30μm程度のものが多く、稲ワラのものに比べ太く溝が浅い。また、柔細胞は大型で長形のもの は、 長 さ400～500μm、 幅100μm程 度、 丸
形は直径80～180μm程度のものが観察される。
C染色液で青色に染色される（写真47）。

写真48

－16－

顕微鏡写真 広葉樹化学パルプ（100倍、C染色）二次世界大戦前までの間に製造された紙につい

繊維組成試験の結果を表２にまとめた。分析て知る上での実物資料として価値があると思わの結果、最も登場回数が多かったのが針葉樹化れる。一方で、戦時下ならではの原料が使用さ学パルプで18点、次いで種類の判別できないイれていたり、地合いも悪く品質のあまり良いと

ネ科の植物、針葉樹機械パルプ、稲ワラと思わは思えない紙が遺書として使用されているもの

れる繊維であった。今回は20点をランダムにサもあり、物資が不足し、また十分に準備する時

ンプリングして分析した結果ではあるが、針葉間もないまま、戦地に赴いた隊員達の当時の様

樹化学パルプが当時の紙の主原料として用いら子を使用された紙を通して垣間見ることができれ、稲ワラを含むイネ科の植物が補助原料とした感じがした。

て使用されていた傾向が実際の紙からも見られた。針葉樹機械パルプを含む５点は全て単独で

８．参考文献は用いられず、他の原料と混合して用いられて

１）清水泉編著、土佐紙業史、高知県和紙協同組合連

いたが、そのうち３点は主原料として用いられ

合会、1956年、p193-195ていたことから、主原料、補助原料いずれにも

２）鈴木尚夫編、現代日本産業発達史12紙・パルプ、用いられたと考えられる。また、分析した20点

現代日本産業発達史研究会1967年、p263-269のうち、単独の原料種から構成される紙は６点

３）鈴木尚夫編、現代日本産業発達史12紙・パルプ、で、その他は複数の種類の原料を混合して製造

現代日本産業発達史研究会、1967年、p293されていた。

４）鈴木尚夫編、現代日本産業発達史12紙・パルプ、

また、明治以前より日本で用いられた紙の原

現代日本産業発達史研究会、1967年、p79

料としては楮繊維と三椏繊維が観察された。楮

５）鈴木尚夫編、現代日本産業発達史12紙・パルプ、繊維が観察されたNo.186は楮100％で構成され現代日本産業発達史研究会、1967年、参考文献ていた。また、三椏繊維が観察されたNo.288はp14より洋紙と和紙の生産量から算出

主原料は針葉樹化学パルプで三椏繊維は少し観

６）農商務大臣官房統計課編、農商務統計表第28次（明察される程度であったが、紙は簀目や糸目など

治44年 ）、p231、 及 び 第38次（ 大 正10年 ）、 第が観察された。今回分析した20点の中にも、目

２編p77より作成

視により「手漉き和紙風」の紙が見られたが、そのほとんどは、木材パルプ等明治以降導入さ

７）村上弥生、明治期における和紙製造の技術開発とその展開、博士論文、2009年、p83

れた原料が用いられていた。

８）鈴木尚夫編、現代日本産業発達史12紙・パルプ、
現代日本産業発達史研究会、1967年、p104

７．おわりに

９）清水泉編著、土佐紙業史、高知県和紙協同組合連

今回の分析の結果、当時の紙の原料として針合会、1956年、p90

葉樹化学パルプを中心として様々な植物由来の

10）久米康生著、和紙文化辞典、わがみ堂、1995年、パルプ原料が使用されており、複数の種類の繊p354

維が混合されているものも多かった。軍用紙に11）丸尾敏雄、洋紙製法発展の歴史、紙パルプの技術

は木材パルプに比べ繊維長が長く、一般的に強Vol.58No.3･4、2008年

度の優れたマニラ麻が使用されるなど用途に応12）王菊華編著、中国造紙原料繊維特性及顕微図譜、じて原料を選択しているように思われる紙や、

中国軽工業出版社、1999年

バガス繊維など戦時下物資が不足した時代に使

13）鈴木尚夫編、現代日本産業発達史12紙・パルプ、用された原料も見られた。このように、平和会

現代日本産業発達史研究会、1967年、p90

館に収蔵されている紙資料は、昭和初期から第14）通商産業大臣官房調査統計部編、紙・パルプ統計－17－

知覧特攻平和会館に収蔵された手紙等紙製遺品を構成する製紙原料について

６．繊維組成試験結果のまとめ

知覧特攻平和会館紀要

年報，昭和40年、1966年、p38
15）紙パルプ技術協会編、紙パルプの試験法、紙パルプ技術協会、1995年、p214-216
16）尾鍋史彦編、紙の文化事典、朝倉書店、2006年、第１号

p334-336
17）正倉院紀要第32号正倉院宝物特別調査紙（第２次）調査報告、2010年、p29、31
18）吉井源太、日本製紙論1976年復刻版、有隣堂、1898年、p117
19）村上弥生、明治期における和紙製造の技術開発とその展開、博士論文、2009年、p32
20）マニラアサ、wikipedia21）丹野勲著、戦前日本企業のフィリピン進出とダバオへのマニラ麻事業進出の歴史と戦略、国際営論集50、p3822）鈴木尚夫編、現代日本産業発達史12紙・パルプ、
現代日本産業発達史研究会、1967年、p259
23）東北パルプ株式会社社史編纂委員会編、東北パル
プ社史、1952年、p100-102
24）鈴木尚夫編、現代日本産業発達史12紙・パルプ、
現代日本産業発達史研究会、1967年、p280-281（ありよし・まさあき
高知県立紙産業技術センター主任研究員）－18－

知覧特攻平和会館に収蔵されている遺品のうち、紙製遺品20点について繊維組成試験を実施した。
その結果、針葉樹化学パルプが最も多く観察され、次いで種類の判別できないイネ科の植物、針葉樹
機械パルプ、稲ワラと思われる繊維であった。今回はサンプリング数が限られたデータではあるが、針葉樹化学パルプが当時の紙の主原料として用いられ、稲ワラを含むイネ科の植物が補助原料として使用されていた傾向が実際の紙からも見られた。欧米から抄紙技術が導入される明治以前より日本で用いられた紙の原料としては楮繊維と三椏繊維が１点ずつから観察された。目視により「手漉き和紙
風」の紙が見られたが、実際に伝統的な和紙原料が使用されているものは僅かであった。その他、軍用紙にはマニラ麻が使用されており用途に応じて原料を配合しているように思われる紙や、バガス繊維のような戦時下の物資が不足した時代に使用された原料も見られた。

<Summary>
Overview of Techniques and Fiber Analysis of Materials Used in Letters and Other Paper
Documents Conserved at the Chiran Peace Museum
Fiber composition examination of 20 paper mementos preserved at the Chiran Peace Museum
was carried out. Results showed an abundance of chemically treated conifer pulp, and smaller
quantities of fiber thought to be mixtures of conifer machine pulp and rice straw or just ricestraw. Although only a limited number of samples were examined at this time, results suggestthat chemically treated conifer pulp was the main material used at that time and that gramineous
plants, including rice straw, were used as supplementary raw materials. Prior to the introductionof papermaking technology from Europe and America during the Meiji era, paper was made in the
traditional way in Japan using fibers from the inner bark of the gampi tree, the mitsumata shrub（Edgeworthia chrysantha）, or the paper mulberry（kōzo）bush. Visually, it looked like traditional
Japanese paper, but only few of the raw materials used in traditional Japanese papermaking wereused. In addition, military materials were mad from Manila hemp (Musa texilis), which was thought
to be mixed according to the intended use, and bagassu fibers, which were used at that time ofwartime shortage.

－19－

知覧特攻平和会館に収蔵された手紙等紙製遺品を構成する製紙原料について＜要旨＞